टैंटलम संधारित्र

टैंटलम विद्युत - अपघटनी संधारित्र एक विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर है, जो विद्युत सर्किट का एक निष्क्रिय घटक है। इसमें एनोड के रूप में झरझरा टैंटलम धातु की एक गोली होती है, जो एक इंसुलेटिंग ऑक्साइड परत से ढकी होती है, जो कैथोड के रूप में तरल या ठोस इलेक्ट्रोलाइट से घिरे ढांकता हुआ बनाती है। इसकी बहुत पतली और अपेक्षाकृत उच्च पारगम्यता ढांकता हुआ परत के कारण, टैंटलम कैपेसिटर अन्य पारंपरिक और विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर से खुद को अलग करता है जिसमें प्रति वॉल्यूम उच्च समाई (उच्च वॉल्यूमेट्रिक दक्षता) और कम वजन होता है।

टैंटलम एक संघर्षशील खनिज है। तुलनीय एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर की तुलना में टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर बहुत अधिक महंगे हैं।

टैंटलम कैपेसिटर स्वाभाविक रूप से ध्रुवीकृत घटक हैं। रिवर्स वोल्टेज कैपेसिटर को नष्ट कर सकता है। गैर-ध्रुवीय या द्विध्रुवी टैंटलम कैपेसिटर श्रृंखला में दो ध्रुवीकृत कैपेसिटर को प्रभावी रूप से जोड़कर बनाए जाते हैं, विपरीत दिशाओं में उन्मुख एनोड्स के साथ।

मूल सिद्धांत
विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर कुछ विशेष धातुओं की एक रासायनिक विशेषता का उपयोग करते हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से वाल्व धातु कहा जाता है, जो एक इन्सुलेट ऑक्साइड परत बना सकते हैं। विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी बाथ में टैंटलम एनोड सामग्री के लिए एक सकारात्मक वोल्टेज प्रायुक्त करने से एक ऑक्साइड बाधा परत बनती है जिसमें प्रायुक्त वोल्टेज के लिए आनुपातिक मोटाई होती है। यह ऑक्साइड परत विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर में ढांकता हुआ के रूप में कार्य करती है। नाइओबियम ऑक्साइड परत की तुलना में इस ऑक्साइड परत के गुण निम्न तालिका में दिए गए हैं: किसी न किसी एनोड संरचनाओं पर एक ढांकता हुआ ऑक्साइड बनाने के बाद, एक कैथोड की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर के कैथोड के रूप में कार्य करता है। उपयोग में कई अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सामान्यतः, इलेक्ट्रोलाइट्स को दो प्रजातियों, गैर-ठोस और ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स में अलग किया जाएगा। गैर-ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स एक तरल माध्यम हैं जिनकी चालकता (विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी) आयनिक है। यदि प्रायुक्त वोल्टेज की ध्रुवीयता उलट दी जाती है तो ऑक्साइड परत नष्ट हो सकती है।

सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर एक प्लेट कैपेसिटर बनाता है जिसका कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोड क्षेत्र जितना बड़ा होता है, ए, और परमिटिटिविटी, ε, होते हैं और डाइइलेक्ट्रिक की मोटाई, डी पतली होती है।


 * $$C = \varepsilon \cdot \frac{A}{d}$$

मीटर प्रति वोल्ट की सीमा में विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर की ढांकता हुआ मोटाई बहुत पतली है। इसके अतिरिक्त, इन ऑक्साइड परतों की ढांकता हुआ सामर्थ्य बहुत अधिक है। इस प्रकार, टैंटलम कैपेसिटर अन्य कैपेसिटर प्रकारों की तुलना में उच्च वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटेंस प्राप्त कर सकते हैं।

समान समग्र आयामों की चिकनी सतह की तुलना में सभी etched या sintered एनोड्स में कुल सतह क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यह सतह क्षेत्र वृद्धि ठोस टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस मान को 200 तक (रेटेड वोल्टेज के आधार पर) तक बढ़ा देती है। विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर की मात्रा कैपेसिटेंस और वोल्टेज के उत्पाद, तथाकथित सीवी-वॉल्यूम द्वारा परिभाषित की जाती है। चूँकि, विभिन्न ऑक्साइड सामग्री की पारगम्यता की तुलना में, यह देखा गया है कि टैंटलम पेंटोक्साइड में एल्यूमीनियम ऑक्साइड की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक पारगम्यता है। किसी दिए गए CV मान के टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर इसलिए एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर से छोटे हो सकते हैं।

ठोस टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर का मूल निर्माण
एक ठेठ टैंटलम कैपेसिटर एक चिप कैपेसिटर होता है और इसमें टैंटलम पाउडर दबाया जाता है और कैपेसिटर के एनोड के रूप में पेलेट में सिंटरिंग होता है, टैंटलम पेंटोक्साइड की ऑक्साइड परत ढांकता हुआ के रूप में होती है, और कैथोड के रूप में एक ठोस मैंगनीज डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट होता है।

एनोड
टैंटलम कैपेसिटर अपेक्षाकृत शुद्ध तात्विक टैंटलम धातु के पाउडर से निर्मित होते हैं। पाउडर की वॉल्यूमेट्रिक दक्षता की तुलना करने के लिए योग्यता का एक सामान्य आंकड़ा कैपेसिटेंस (C, सामान्यतः μF में) बार वोल्ट (V) प्रति ग्राम (g) में व्यक्त किया जाता है। 1980 के दशक के मध्य से, निर्मित टैंटलम पाउडर ने सीवी/जी मूल्यों (लगभग 20k से 200k तक) में लगभग दस गुना सुधार प्रदर्शित किया है। विशिष्ट कण आकार 2 और 10 माइक्रोन के बीच है। चित्र 1 क्रमिक रूप से महीन दाने के पाउडर को दिखाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति इकाई आयतन अधिक सतह क्षेत्र होता है। पाउडर के बीच कण आकार में बहुत बड़ा अंतर नोट करें।

एक गोली बनाने के लिए पाउडर को एक टैंटलम तार (राइज़र तार के रूप में जाना जाता है) के चारों ओर संकुचित किया जाता है। रिसर वायर अंततः कैपेसिटर के लिए एनोड कनेक्शन बन जाता है। यह गोली/तार संयोजन बाद में उच्च तापमान (सामान्यतः 1200 से 1800 डिग्री सेल्सियस) पर वैक्यूम सिंटरिंग होता है जो यांत्रिक रूप से शक्तिशाली गोली का उत्पादन करता है और पाउडर के अन्दर कई अशुद्धियों को दूर करता है। सिंटरिंग के समय, पाउडर स्पंज जैसी संरचना पर ले जाता है, जिसमें सभी कण एक अखंड स्थानिक जाली में परस्पर जुड़े होते हैं। यह संरचना पूर्वानुमेय यांत्रिक शक्ति और घनत्व की है, किन्तु अत्यधिक झरझरा भी है, जो एक बड़े आंतरिक सतह क्षेत्र का निर्माण करती है (चित्र 2 देखें)।

बड़े सतह क्षेत्र उच्च समाई उत्पन्न करते हैं; इस प्रकार उच्च सीवी / जी पाउडर, जिनके औसत कण आकार कम होते हैं, का उपयोग कम वोल्टेज, उच्च समाई वाले भागों के लिए किया जाता है। सही पाउडर प्रकार और सिंटरिंग तापमान का चयन करके, एक विशिष्ट समाई या वोल्टेज रेटिंग प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक 220μF 6 V कैपेसिटर का सतह क्षेत्र 346 सेमी के निकट होगा2, या कागज़ की शीट के आकार का 80% (यूएस लेटर, 8.5×11 इंच पेपर का क्षेत्रफल ~413 सेमी है2), चूँकि पेलेट की कुल मात्रा लगभग 0.0016 सेमी है 3।

ढांकता हुआ
anodizing की इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा सभी टैंटलम कण सतहों पर ढांकता हुआ बनाया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए, गोली एसिड के एक बहुत ही कमजोर समाधान में डूबी हुई है और डीसी वोल्टेज लगाया जाता है। कुल ढांकता हुआ मोटाई बनाने की प्रक्रिया के समय प्रायुक्त अंतिम वोल्टेज द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रारंभ में बिजली की आपूर्ति को निरंतर चालू मोड में रखा जाता है जब तक कि सही वोल्टेज (अर्थात् ढांकता हुआ मोटाई) तक नहीं पहुंच जाता; इसके बाद यह इस वोल्टेज को धारण करता है और पूरे डिवाइस और प्रोडक्शन लॉट में एक समान मोटाई प्रदान करने के लिए करंट शून्य के निकट हो जाता है। एनोड पर ढांकता हुआ गठन प्रक्रिया का वर्णन करने वाले रासायनिक समीकरण इस प्रकार हैं: : 2 टा → 2 टा5+ + 10 और -
 * 2 तुम्हारा5+ + 10OH− → आपका2O5 + 5 एच2हे

टैंटलम की सतह पर ऑक्साइड बनता है, किन्तु यह सामग्री में भी बढ़ता है। ऑक्साइड वृद्धि की प्रत्येक इकाई मोटाई के लिए, एक तिहाई बढ़ता है और दो तिहाई बढ़ता है। ऑक्साइड वृद्धि की सीमाओं के कारण, वर्तमान में उपलब्ध टैंटलम पाउडर में से प्रत्येक के लिए टैंटलम ऑक्साइड की अधिकतम वोल्टेज रेटिंग की सीमा होती है (चित्र 3 देखें)। ).

बनाने वाले वोल्टेज द्वारा उत्पन्न ढांकता हुआ परत की मोटाई विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर के वोल्टेज प्रमाण के सीधे आनुपातिक होती है। विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर ऑक्साइड परत मोटाई में एक सुरक्षा मार्जिन के साथ निर्मित होते हैं, जो विश्वसनीय कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए कैपेसिटर के ढांकता हुआ और रेटेड वोल्टेज के विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले वोल्टेज के बीच का अनुपात है।

मैंगनीज डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के साथ ठोस टैंटलम कैपेसिटर के लिए सुरक्षा मार्जिन सामान्यतः 2 और 4 के बीच होता है। इसका अर्थ है कि 4 के सुरक्षा मार्जिन के साथ 25 वोल्ट टैंटलम कैपेसिटर के लिए डाइइलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रूफ अधिक शक्तिशाली डाइइलेक्ट्रिक प्रदान करने के लिए 100 वोल्ट का सामना कर सकता है। संदर्भ>[http://www.kemet.com/Lists/TechnicalArticles/Attachments/199/2014%20EDFA%20Tantalum%20Cap%20Failure%20Analysis%20Review%20by%20Javaid%20Qazi.pdf जे. काजी, केमेट, एक अवलोकन टैंटलम कैपेसिटर के विफलता विश्लेषण का]  ठोस टैंटलम कैपेसिटर, फील्ड क्रिस्टलाइजेशन की विफलता तंत्र द्वारा यह बहुत उच्च सुरक्षा कारक प्रमाणित है। रेफरी नाम = गौडस्वार्ड> बी। गौडस्वार्ड, एफ.जे.जे. ड्रिसेंस, सॉलिड टैंटलम कैपेसिटर की विफलता तंत्र, फिलिप्स, इलेक्ट्रोकंपोनेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1976, वॉल्यूम। 3. पीपी 171-179 ठोस बहुलक इलेक्ट्रोलाइट वाले टैंटलम कैपेसिटर के लिए सुरक्षा मार्जिन बहुत कम होता है, सामान्यतः लगभग 2।

कैथोड
ठोस टैंटलम कैपेसिटर के लिए अगला चरण कैथोड प्लेट का अनुप्रयोग है (गीला टैंटलम कैपेसिटर एक तरल इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग कैथोड के रूप में उनके आवरण के साथ करता है)। यह मैंगनीज नाइट्रेट के मैंगनीज डाइऑक्साइड में पायरोलिसिस द्वारा प्राप्त किया जाता है। गोली को नाइट्रेट के एक जलीय घोल में डुबोया जाता है और फिर डाइऑक्साइड कोट बनाने के लिए लगभग 250 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में बेक किया जाता है। रासायनिक समीकरण है:


 * एमएन (सं3)2 → एमएनओ2 + 2 नहीं2

इस प्रक्रिया को नाइट्रेट विलयन के अलग-अलग विशिष्ट गुरुत्वों के माध्यम से कई बार दोहराया जाता है, जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है, गोली की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर एक मोटी परत बनाने के लिए।

पारंपरिक निर्माण में, गोली को क्रमिक रूप से ग्रेफाइट में डुबोया जाता है और फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड कैथोड प्लेट से बाहरी कैथोड समाप्ति तक एक अच्छा संबंध प्रदान करने के लिए चांदी (चित्र 5 देखें)।

उत्पादन प्रवाह
नीचे दी गई तस्वीर टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी चिप कैपेसिटर के उत्पादन प्रवाह को निसादित एनोड और ठोस मैंगनीज डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के साथ दिखाती है।



टैंटलम कैपेसिटर की शैलियाँ
टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर तीन अलग-अलग शैलियों में बने हैं:


 * टैंटलम चिप कैपेसिटर: सतह माउंटिंग के लिए एसएमडी स्टाइल, सभी टैंटलम कैपेसिटर का 80% एसएमडी हैं
 * पीसीबी माउंटिंग के लिए टैंटलम मोती, राल-डूबा हुआ, सिंगल-एंडेड स्टाइल
 * अक्षीय-लेड टैंटलम कैपेसिटर, ठोस और गैर-ठोस इलेक्ट्रोलाइट के साथ, अधिकांशतः सैन्य, चिकित्सा और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है।

चिप कैपेसिटर (केस आकार)
सभी टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर के 90% से अधिक टैंटलम चिप कैपेसिटर के रूप में सरफेस माउंटेड डिवाइस शैली में निर्मित होते हैं। इसमें केस के अंतिम छोर पर संपर्क सतहें होती हैं और इसे विभिन्न आकारों में निर्मित किया जाता है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक उद्योग गठबंधन-535-बीएएसी मानक का पालन करते हुए। विभिन्न आकारों को केस कोड अक्षरों द्वारा भी पहचाना जा सकता है। कुछ केस साइज (ए से ई) के लिए, जो कई दशकों से निर्मित किए गए हैं, सभी मैन्युफैक्चरर्स पर आयाम और केस कोडिंग अभी भी बहुत सीमा तक समान हैं। चूँकि, टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर में नए विकास जैसे समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध को कम करने के लिए बहु-एनोड विधि या अधिष्ठापन को कम करने के लिए फेस डाउन विधि ने चिप आकार और उनके केस कोड की एक विस्तृत श्रृंखला का नेतृत्व किया है। ईआईए मानकों से इन प्रस्थानों का अर्थ है कि विभिन्न निर्माताओं के उपकरण अब हमेशा एक समान नहीं होते हैं।

पारंपरिक टैंटलम आयताकार चिप कैपेसिटर के आयामों और उनके कोडिंग का अवलोकन निम्न तालिका में दिखाया गया है:


 * नोट: EIA 3528 मीट्रिक को EIA 1411 इंपीरियल (इंच) के रूप में भी जाना जाता है।

गीला टैंटलम कैपेसिटर
आधुनिक गैर-ठोस (गीले) टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर की मुख्य विशेषता एक ही तापमान सीमा के अन्दर ठोस टैंटलम और गीले एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर की तुलना में उनकी ऊर्जा घनत्व है। उनके स्व-चिकित्सा गुणों के कारण (गैर-ठोस इलेक्ट्रोलाइट ढांकता हुआ के कमजोर क्षेत्रों में नई ऑक्साइड परत बनाने के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है), ढांकता हुआ मोटाई बहुत कम सुरक्षा मार्जिन के साथ बनाई जा सकती है और इसके परिणामस्वरूप ठोस प्रकारों की तुलना में बहुत पतले ढांकता हुआ, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वॉल्यूम यूनिट उच्च सीवी मूल्य होता है। इसके अतिरिक्त, गीले टैंटलम कैपेसिटर 100 V से 630 V तक के वोल्टेज पर काम करने में सक्षम होते हैं, अपेक्षाकृत कम ESR होता है, और सभी विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर का सबसे कम लीकेज करंट होता है।

1930 के दशक में विकसित किए गए मूल गीले टैंटलम कैपेसिटर अक्षीय कैपेसिटर थे, जिसमें एक टैंटलम एनोड और फ़ॉइल कैथोड से युक्त घाव वाली कोशिका होती है, जिसे एक इलेक्ट्रोलाइट से लथपथ पेपर स्ट्राइप द्वारा अलग किया जाता है, जो सिल्वर केस में लगा होता है और गैर-हर्मेटिक इलास्टोमेर सील होता है। शक्तिशाली एसिड के विरुद्ध टैंटलम डाइइलेक्ट्रिक ऑक्साइड परत की जड़ता और स्थिरता के कारण, गीले टैंटलम कैपेसिटर सल्फ्यूरिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार उन्हें अपेक्षाकृत कम ईएसआर प्रदान करते हैं।

क्योंकि अतीत में, सिल्वर केसिंग में चांदी का प्रवास और मूंछ (धातु विज्ञान) की समस्याएँ थीं, जिसके कारण रिसाव की धाराएँ और शॉर्ट सर्किट बढ़ रहे थे, गीले टैंटलम कैपेसिटर की नई शैलियों में एक शुद्ध टैंटलम में लगे सिंटर्ड टैंटलम पेलेट सेल और एक जेल सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। स्थिति।

उनकी अपेक्षाकृत उच्च कीमत के कारण, गीले टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर के कुछ उपभोक्ता अनुप्रयोग हैं। उनका उपयोग बीहड़ औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि तेल की खोज के लिए जांच में। सैन्य अनुमोदन वाले प्रकार एवियोनिक्स, सैन्य और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले स्तरों के साथ-साथ विस्तारित समाई और वोल्टेज रेटिंग प्रदान कर सकते हैं।

इतिहास
इन्सुलेट ऑक्साइड फिल्म बनाने में सक्षम वाल्व धातुओं का समूह 1875 में खोजा गया था। 1896 में करोल पोलाक ने एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोड और एक तरल इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करके एक संधारित्र का पेटेंट कराया। 1930 के दशक में एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर का व्यावसायिक रूप से निर्माण किया गया था।

घाव टैंटलम फोइल और गैर-ठोस इलेक्ट्रोलाइट के साथ पहला टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर 1930 में टैंसिटर इलेक्ट्रॉनिक इंक (यूएस) द्वारा विकसित किया गया था, और सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था।

ठोस इलेक्ट्रोलाइट टैंटलम कैपेसिटर का आविष्कार बेल प्रयोगशालाओं द्वारा 1950 के दशक की प्रारंभ में उनके नए आविष्कृत ट्रांजिस्टर के पूरक के लिए एक लघु और अधिक विश्वसनीय लो-वोल्टेज सपोर्ट कैपेसिटर के रूप में किया गया था। 1950 की प्रारंभ में मिले नए लघु संधारित्र के लिए बेल लैब्स से आर. एल. टेलर और एच. ई. हारिंग का समाधान सिरेमिक के साथ अनुभव पर आधारित था। उन्होंने धात्विक टैंटलम को पीसकर एक पाउडर बना लिया, इस पाउडर को एक बेलनाकार रूप में दबाया और फिर बीच-बीच में उच्च तापमान पर पाउडर के कणों को निथार दिया। 1500 and 2000 °C वैक्यूम स्थितियों के अनुसार, एक गोली (स्लग) में। ये पहले पापयुक्त टैंटलम कैपेसिटर एक तरल इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करते थे। 1952 में बेल लैब्स के शोधकर्ताओं ने सिंटर्ड टैंटलम कैपेसिटर के लिए एक ठोस इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मैंगनीज डाइऑक्साइड के उपयोग की खोज की। चूँकि मौलिक आविष्कार बेल लैब्स से आए थे, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर के निर्माण के लिए नवाचार स्प्रेग इलेक्ट्रिक कंपनी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए थे। प्रेस्टन रॉबिन्सन, स्प्रैग के अनुसंधान निदेशक, को 1954 में टैंटलम कैपेसिटर का वास्तविक आविष्कारक माना जाता है। उनके आविष्कार का समर्थन आर. जे. मिलार्ड ने किया, जिन्होंने 1955 में सुधार कदम की प्रारंभ की, एक महत्वपूर्ण सुधार जिसमें MnO के प्रत्येक डिप-एंड-कन्वर्ट चक्र के बाद कैपेसिटर के डाइइलेक्ट्रिक की मरम्मत की गई2 बयान। इसने तैयार कैपेसिटर के लीकेज करंट को नाटकीय रूप से कम कर दिया।

इस पहले ठोस इलेक्ट्रोलाइट मैंगनीज डाइऑक्साइड में अन्य सभी प्रकार के गैर-ठोस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की तुलना में 10 गुना उत्तम चालकता थी। टैंटलम मोती की शैली में, उन्हें जल्द ही रेडियो और नए टेलीविजन उपकरणों में विस्तृत उपयोग मिला।

1971 में, Intel ने अपना पहला माइक्रो कंप्यूटर (MCS 4) लॉन्च किया और 1972 Hewlett Packard ने पहला पॉकेट कैलकुलेटर (HP 35) लॉन्च किया। कैपेसिटर की आवश्यकताएं बढ़ीं, विशेष रूप से कम हानि की मांग। मानक विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर के बायपास और डिकूपिंग कैपेसिटर के लिए समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध (ESR) को कम करने की आवश्यकता है। चूँकि ठोस टैंटलम कैपेसिटर्स ने एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी्स की तुलना में कम ईएसआर और रिसाव वर्तमान मूल्यों की प्रस्तुति की, 1980 में उद्योग में टैंटलम के लिए कीमत के झटके ने विशेष रूप से उपभोक्ता मनोरंजन इलेक्ट्रॉनिक्स में टैंटलम कैपेसिटर की उपयोगिता को नाटकीय रूप से कम कर दिया। सस्ते विकल्पों की तलाश में, उद्योग एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर का उपयोग करने के लिए वापस आ गया।

1975 में एलन जे. हीगर, एलन मैकडिआर्मिड और हिदेकी शिराकावा द्वारा बहुलक का संचालन का विकास निम्न ESR के बिंदु में एक ब्रेक-थ्रू था। पाली दोस्त आर भूमिका (पीपीआई) जैसे प्रवाहकीय पॉलिमर की चालकता या पेडॉट मैंगनीज डाइऑक्साइड की तुलना में 1000 के कारक से उत्तम हैं, और धातुओं की चालकता के निकट हैं। 1993 में NEC ने अपने SMD पॉलिमर टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर प्रस्तुत किए, जिन्हें NeoCap कहा जाता है। 1997 में Sanyo ने अपने POSCAP पॉलिमर टैंटलम चिप्स का अनुसरण किया।

टैंटलम पॉलिमर कैपेसिटर के लिए एक नया प्रवाहकीय बहुलक केमेट द्वारा 1999 कार्ट्स सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। इस कैपेसिटर ने नए विकसित कार्बनिक प्रवाहकीय बहुलक पीईडीटी पॉली (3,4-एथिलीनडाइऑक्सीथियोफेन) का उपयोग किया, जिसे पीईडीओटी (व्यापार नाम बायट्रॉन) भी कहा जाता है। 1990 के दशक में तेजी से बढ़ती एसएमडी विधि के लिए चिप शैली में उच्च सीवी-वॉल्यूम वाले कम ईएसआर कैपेसिटर के विकास ने टैंटलम चिप्स की मांग में नाटकीय रूप से वृद्धि की। चूँकि, 2000/2001 में टैंटलम के लिए एक और मूल्य विस्फोट ने मैंगनीज डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के साथ नाइओबियम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर के विकास को विवश कर दिया, जो 2002 से उपलब्ध है। नाइओबियम-डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और प्रक्रियाएं अनिवार्य रूप से वर्तमान टैंटलम-डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के समान हैं। नाइओबियम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर और टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर की विशेषताएं लगभग तुलनीय हैं।

श्रृंखला-समतुल्य सर्किट
असतत घटकों के रूप में टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर आदर्श कैपेसिटर नहीं हैं, क्योंकि उनके पास हानि और परजीवी आगमनात्मक भाग हैं। सभी गुणों को परिभाषित किया जा सकता है और एक आदर्श कैपेसिटेंस और अतिरिक्त विद्युत घटकों से बना एक श्रृंखला समतुल्य सर्किट द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है जो एक संधारित्र के सभी हानि और आगमनात्मक मापदंडों को मॉडल करता है। इस श्रृंखला-समतुल्य सर्किट में विद्युत विशेषताओं को निम्न द्वारा परिभाषित किया गया है:


 * सी, संधारित्र की समाई
 * आरleak, संधारित्र के रिसाव (इलेक्ट्रॉनिक्स) का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिरोध
 * आरESRसमतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध जो संधारित्र के सभी ओमिक हानिों को सारांशित करता है, सामान्यतः ईएसआर के रूप में संक्षिप्त किया जाता है
 * एलESL, समतुल्य श्रृंखला अधिष्ठापन जो संधारित्र का प्रभावी स्व-अधिष्ठापन है, जिसे सामान्यतः ESL के रूप में संक्षिप्त किया जाता है।

समांतर समतुल्य परिपथ के अतिरिक्त श्रृंखला समतुल्य परिपथ का उपयोग करना अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन/EN 60384-1 द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

समाई मानक मूल्य और सहनशीलता
टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर की विद्युत विशेषताएं एनोड की संरचना और उपयोग किए गए इलेक्ट्रोलाइट पर निर्भर करती हैं। यह टैंटलम कैपेसिटर के समाई मूल्य को प्रभावित करता है, जो ऑपरेटिंग आवृत्ति और तापमान पर निर्भर करता है। विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर कैपेसिटेंस की मूल इकाई फैराड (μF) है।

निर्माताओं की डेटा शीट में निर्दिष्ट कैपेसिटेंस वैल्यू को रेटेड कैपेसिटेंस सी कहा जाता हैR या नाममात्र समाई सीN और वह मान है जिसके लिए कैपेसिटर को डिज़ाइन किया गया है। विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर के लिए मानकीकृत मापने की स्थिति 100 से 120 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ एक एसी मापने की विधि है। विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर अन्य कैपेसिटर प्रकारों से भिन्न होते हैं, जिनकी धारिता सामान्यतः 1 kHz या अधिक पर मापी जाती है। टैंटलम कैपेसिटर के लिए ≤2.5 V के रेटेड वोल्टेज वाले प्रकारों के लिए 1.1 से 1.5 V का DC बायस वोल्टेज या >2.5 V के रेटेड वोल्टेज वाले प्रकारों के लिए 2.1 से 2.5 V का उपयोग रिवर्स वोल्टेज से बचने के लिए माप के समय किया जा सकता है।

रेटेड मूल्य से मापा समाई के अनुमत विचलन के प्रतिशत को समाई सहिष्णुता कहा जाता है। विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर विभिन्न सहिष्णुता श्रृंखला वर्गीकरणों में उपलब्ध हैं, जिनके मान IEC 60063 में निर्दिष्ट पसंदीदा संख्याओं की ई-श्रृंखला में निर्दिष्ट हैं। तंग स्थानों में संक्षिप्त अंकन के लिए, IEC 60062 में प्रत्येक सहिष्णुता के लिए एक अक्षर कोड निर्दिष्ट किया गया है।
 * रेटेड समाई, पसंदीदा नंबरों की ई-श्रृंखला, सहनशीलता ±20%, अक्षर कोड एम
 * रेटेड समाई, पसंदीदा नंबरों की ई-श्रृंखला, सहनशीलता ±20%, अक्षर कोड एम
 * रेटेड कैपेसिटेंस, ई 12 श्रृंखला, सहनशीलता ± 10%, अक्षर कोड के

आवश्यक समाई सहिष्णुता विशेष अनुप्रयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर, जो अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर और Decoupling संधारित्र कैपेसिटर के लिए उपयोग किए जाते हैं, को संकीर्ण सहनशीलता की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वे अधिकांशतः थरथरानवाला जैसे त्रुटिहीन आवृत्ति अनुप्रयोगों के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं।

रेटेड और श्रेणी वोल्टेज
IEC/EN 60384-1 मानक का जिक्र करते हुए टैंटलम कैपेसिटर के लिए अनुमत ऑपरेटिंग वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज यू कहा जाता हैR या नाममात्र वोल्टेज यूN. रेटेड वोल्टेज यूR अधिकतम डीसी वोल्टेज या पीक पल्स वोल्टेज है जिसे रेटेड तापमान सीमा टी के अन्दर किसी भी तापमान पर लगातार प्रायुक्त किया जा सकता हैR (आईईसी/एन 60384-1)।

बढ़ते तापमान के साथ विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग घट जाती है। कुछ अनुप्रयोगों के लिए उच्च तापमान सीमा का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। उच्च तापमान पर लगाए गए वोल्टेज को कम करने से सुरक्षा मार्जिन बना रहता है। कुछ कैपेसिटर प्रकारों के लिए इसलिए आईईसी मानक उच्च तापमान के लिए तापमान व्युत्पन्न वोल्टेज निर्दिष्ट करता है, श्रेणी वोल्टेज यूC. श्रेणी वोल्टेज अधिकतम डीसी वोल्टेज या पीक पल्स वोल्टेज है जिसे श्रेणी तापमान सीमा टी के अन्दर किसी भी तापमान पर संधारित्र पर लगातार प्रायुक्त किया जा सकता है।C. चित्र में वोल्टेज और तापमान दोनों के बीच संबंध दिखाया गया है।

लगाए गए कम वोल्टेज का टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर के लिए सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। लगाए गए वोल्टेज को कम करने से विश्वसनीयता बढ़ती है और अपेक्षित विफलता दर कम हो जाती है। निर्दिष्ट से अधिक वोल्टेज लगाने से टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर नष्ट हो सकते हैं।

सर्ज वोल्टेज
सर्ज वोल्टेज अधिकतम पीक वोल्टेज मान को निरुपित करता है जिसे सीमित संख्या में चक्रों के लिए विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर पर उनके आवेदन के समय प्रायुक्त किया जा सकता है। सर्ज वोल्टेज IEC/EN 60384-1 में मानकीकृत है। टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर के लिए सर्ज वोल्टेज रेटेड वोल्टेज का 1.3 गुना होगा, जिसे निकटतम वोल्ट तक गोल किया जाएगा। टैंटलम कैपेसिटर पर प्रायुक्त सर्ज वोल्टेज कैपेसिटर की विफलता दर को प्रभावित कर सकता है।

क्षणिक वोल्टेज
ठोस मैंगनीज डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के साथ टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर पर लगाए गए क्षणिक वोल्टेज या करंट स्पाइक से कुछ टैंटलम कैपेसिटर विफल हो सकते हैं और सीधे शॉर्ट हो सकते हैं।

रिवर्स वोल्टेज
टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी ध्रुवीकृत होते हैं और सामान्यतः कैथोड वोल्टेज के सापेक्ष धनात्मक होने के लिए एनोड इलेक्ट्रोड वोल्टेज की आवश्यकता होती है।

एक रिवर्स वोल्टेज प्रायुक्त होने के साथ, एक रिवर्स लीकेज करंट माइक्रोक्रैक के बहुत छोटे क्षेत्रों या ढांकता हुआ परत के पार विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर के एनोड में अन्य दोषों में प्रवाहित होता है। चूँकि करंट केवल कुछ माइक्रोएम्प्स हो सकता है, यह एक बहुत ही उच्च स्थानीयकृत करंट घनत्व का प्रतिनिधित्व करता है जो एक छोटे से हॉट-स्पॉट का कारण बन सकता है। यह अधिक प्रवाहकीय क्रिस्टलीय रूप में अनाकार टैंटलम पेंटोक्साइड के कुछ रूपांतरण का कारण बन सकता है। जब एक उच्च धारा उपलब्ध होती है, तो यह प्रभाव हिमस्खलन कर सकता है और संधारित्र कुल छोटा हो सकता है।

फिर भी, टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर सीमित संख्या में चक्रों के लिए थोड़े समय के लिए रिवर्स वोल्टेज का सामना कर सकते हैं। टैंटलम रिवर्स वोल्टेज के लिए सबसे आम दिशानिर्देश हैं:
 * रेटेड वोल्टेज का 10% 25 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम 1 वोल्ट,
 * रेटेड वोल्टेज का 3% अधिकतम 0.5 वोल्ट 85 डिग्री सेल्सियस पर,
 * रेटेड वोल्टेज का 1% अधिकतम 0.1 वोल्ट 125 डिग्री सेल्सियस पर।

ये दिशानिर्देश लघु भ्रमण के लिए प्रायुक्त होते हैं और अधिकतम रिवर्स वोल्टेज निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए जिसके अनुसार एक संधारित्र स्थायी रूप से उपयोग किया जा सकता है।

प्रतिबाधा
टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर, साथ ही अन्य पारंपरिक कैपेसिटर में दो विद्युत कार्य होते हैं। घड़ी या इसी तरह के अनुप्रयोगों के लिए, कैपेसिटर को विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए भंडारण घटक के रूप में देखा जाता है। किन्तु बिजली की आपूर्ति जैसे कैपेसिटर अनुप्रयोगों को चौरसाई करने, बायपास करने या डीकॉप्लिंग करने के लिए, कैपेसिटर वोल्टेज रेल से अवांछित एसी घटकों को फ़िल्टर करने के लिए वैकल्पिक वर्तमान प्रतिरोधों के रूप में अतिरिक्त रूप से काम करते हैं। इसके लिए (पक्षपाती) एसी फ़ंक्शन आवृत्ति निर्भर एसी प्रतिरोध (विद्युत प्रतिबाधा जेड) कैपेसिटेंस मान जितना ही महत्वपूर्ण है।

प्रतिबाधा एसी सर्किट में एक विशेष आवृत्ति पर परिमाण और फेजर दोनों के साथ वर्तमान में वोल्टेज का जटिल संख्या अनुपात है। इस अर्थ में प्रतिबाधा वैकल्पिक धाराओं को क्षीण करने के लिए संधारित्र की क्षमता का एक उपाय है और इसका उपयोग ओम नियम की तरह किया जा सकता है
 * $$Z = \frac{\hat u}{\hat \imath} = \frac{U_\mathrm{eff}}{I_\mathrm{eff}}.$$

प्रतिबाधा एक आवृत्ति पर निर्भर एसी प्रतिरोध है और एक विशेष आवृत्ति पर परिमाण और चरण दोनों के पास है। विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर की डेटा शीट में, केवल प्रतिबाधा परिमाण |Z| निर्दिष्ट है, और केवल Z के रूप में लिखा गया है। IEC/EN 60384-1 मानक के संबंध में, टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर के प्रतिबाधा मान को कैपेसिटर की धारिता और वोल्टेज के आधार पर 10 kHz या 100 kHz पर मापा और निर्दिष्ट किया जाता है।

मापने के अतिरिक्त, प्रतिबाधा की गणना कैपेसिटर की श्रृंखला-समतुल्य सर्किट से आदर्श घटकों का उपयोग करके भी की जा सकती है, जिसमें एक आदर्श कैपेसिटर C, एक प्रतिरोधक ESR और एक इंडक्शन ESL सम्मिलित है। इस स्थितियों में कोणीय आवृत्ति ω पर प्रतिबाधा इसलिए ईएसआर के ज्यामितीय (जटिल) जोड़ द्वारा दी जाती है, एक कैपेसिटिव रिएक्शन एक्स द्वाराC: $$ X_C= -\frac{1}{\omega C}$$ और आगमनात्मक प्रतिघात X द्वाराL(अधिष्ठापन)

$$ X_L=\omega L_{\mathrm{ESL}}$$.

तब Z द्वारा दिया जाता है


 * $$Z=\sqrt{{ESR}^2 + (X_\mathrm{C} + (-X_\mathrm{L}))^2}$$.

प्रतिध्वनि के विशेष स्थितियों में, जिसमें दोनों प्रतिक्रियाशील प्रतिरोध XCऔर एक्सLएक ही मूल्य है (एक्सC= एक्सL), तो प्रतिबाधा केवल ESR द्वारा निर्धारित की जाएगी। प्रतिध्वनि के ऊपर आवृत्तियों के साथ संधारित्र के ईएसएल के कारण प्रतिबाधा फिर से बढ़ जाती है। इस बिंदु पर, संधारित्र मुख्य रूप से एक अधिष्ठापन के रूप में व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है।

ESR और अपव्यय कारक tan δ
समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध (ESR) संधारित्र के सभी प्रतिरोधक हानिों को सारांशित करता है। ये टर्मिनल प्रतिरोध हैं, इलेक्ट्रोड संपर्क का संपर्क प्रतिरोध, इलेक्ट्रोड की लाइन प्रतिरोध, इलेक्ट्रोलाइट प्रतिरोध, और ढांकता हुआ ऑक्साइड परत में ढांकता हुआ हानि। ईएसआर स्मूथिंग के पीछे शेष आरोपित एसी रिपल (विद्युत) को प्रभावित करता है और सर्किट की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। कैपेसिटर से संबंधित ESR आंतरिक ताप उत्पादन के लिए जवाबदेह है यदि कैपेसिटर पर एक #रिपल करंट प्रवाहित होता है। यह आंतरिक गर्मी टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।

सामान्यतः, ईएसआर बढ़ती आवृत्ति और तापमान के साथ घट जाती है। विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर की चर्चा ऐतिहासिक रूप से कभी-कभी ईएसआर के अतिरिक्त प्रासंगिक डेटा शीट्स में अपव्यय कारक, तन δ का उल्लेख करती है। अपव्यय कारक कैपेसिटिव रिएक्शन एक्स के घटाव के बीच चरण कोण के स्पर्शरेखा द्वारा निर्धारित किया जाता हैCआगमनात्मक प्रतिक्रिया एक्स सेL, और ईएसआर। यदि संधारित्र का अधिष्ठापन ESL छोटा है, तो अपव्यय कारक को अनुमानित किया जा सकता है:


 * $$\tan \delta = \mbox{ESR} \cdot \omega C$$

अपव्यय कारक टैन δ का उपयोग कैपेसिटर के लिए आवृत्ति निर्धारण सर्किट या अनुनाद सर्किट में बहुत कम हानि के साथ किया जाता है जहां अपव्यय कारक के पारस्परिक मूल्य को क्यू कारक (क्यू) कहा जाता है जो एक गुंजयमान यंत्र की बैंडविड्थ (सिग्नल प्रोसेसिंग) का प्रतिनिधित्व करता है।

तरंग धारा
रिपल करंट डीसी करंट पर किसी भी फ्रीक्वेंसी के सुपरइम्पोज्ड एसी करंट का वर्गमूल औसत का वर्ग वैल्यू होता है। यह मुख्य रूप से एसी वोल्टेज को सुधारने के बाद बिजली की आपूर्ति (स्विच्ड-मोड बिजली की आपूर्ति | स्विच्ड-मोड पावर सप्लाई सहित) में उत्पन्न होता है और डिकूप्लिंग या स्मूथिंग कैपेसिटर के माध्यम से चार्ज और डिस्चार्ज करंट के रूप में प्रवाहित होता है।

तरंग धाराएँ संधारित्र निकाय के अंदर ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। यह अपव्यय शक्ति हानि पीLESR के कारण होता है और प्रभावी (RMS) तरंग धारा I का वर्ग मान हैR.


 * $$P_{L} = I_R^2 \cdot ESR$$

यह आंतरिक उत्पन्न गर्मी, परिवेश के तापमान और संभवतः अन्य बाहरी ताप स्रोतों के अतिरिक्त, एक संधारित्र शरीर के तापमान की ओर जाता है जिसमें परिवेश के विरुद्ध Δ T का तापमान अंतर होता है। इस ऊष्मा को ऊष्मीय हानि P के रूप में वितरित किया जाना हैthकैपेसिटर सतह ए और परिवेश के लिए थर्मल प्रतिरोध β पर।


 * $$ P_{th} = \Delta T \cdot A \cdot \beta$$

आंतरिक उत्पन्न ऊष्मा को तापीय विकिरण, संवहन और तापीय चालन द्वारा परिवेश में वितरित किया जाना है। कैपेसिटर का तापमान, जो उत्पादित और वितरित गर्मी के बीच संतुलन पर स्थापित होता है, कैपेसिटर के अधिकतम निर्दिष्ट तापमान से अधिक नहीं होना चाहिए।

रिपल करंट को 100 या 120 Hz पर या ऊपरी श्रेणी के तापमान पर 10 kHz पर एक प्रभावी (RMS) मान के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। गैर-साइनसॉइडल रिपल धाराओं का विश्लेषण किया जाना चाहिए और फूरियर विश्लेषण के माध्यम से उनके घटक साइनसोइडल आवृत्तियों में अलग किया जाना चाहिए और समतुल्य तरंग धारा की गणना अलग-अलग धाराओं के वर्गों के योग के वर्गमूल के रूप में की जाती है।
 * $$I_R=\sqrt{{i_1}^2 + {i_2}^2 +  {i_3}^2 + {i_n}^2 }$$

ठोस टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर में रिपल करंट द्वारा उत्पन्न ऊष्मा कैपेसिटर की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है।  सीमा से अधिक होने पर शॉर्ट्स और जलने वाले घटकों के साथ विनाशकारी विफलताओं का परिणाम होता है।

करंट सर्ज, पीक या पल्स करंट
सॉलिड टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर सर्ज, पीक या पल्स करंट से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। टैंटलम कैपेसिटर, जो सर्ज, पीक या पल्स करंट के संपर्क में हैं, का उपयोग अत्यधिक आगमनात्मक सर्किट में 70% तक के वोल्टेज के साथ किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो, वोल्टेज प्रोफाइल एक रैंप टर्न-ऑन होना चाहिए, क्योंकि यह कैपेसिटर द्वारा देखे जाने वाले पीक करंट को कम करता है।

लीकेज करंट
रिसाव (इलेक्ट्रॉनिक्स) विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर के लिए एक विशेष विशेषता है जो अन्य पारंपरिक कैपेसिटर के पास नहीं है। इस धारा को प्रतिरोधक R द्वारा दर्शाया जाता हैleakविद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर के श्रृंखला-समतुल्य सर्किट में संधारित्र के समानांतर। ठोस टैंटलम कैपेसिटर के लिए लीकेज करंट के मुख्य कारण ढांकता हुआ बिजली का टूटना, अशुद्धियों के कारण प्रवाहकीय पथ या खराब एनोडाइजेशन के कारण, मैंगनीज डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ढांकता हुआ को दरकिनार करना, नमी के रास्ते या कैथोड कंडक्टर (कार्बन, सिल्वर) के कारण होता है। ). ठोस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में इस लीकेज करंट को नए ऑक्साइड उत्पन्न करने के अर्थ में हीलिंग द्वारा कम नहीं किया जा सकता है क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स प्रक्रियाओं को बनाने के लिए ऑक्सीजन देने में असमर्थ होते हैं। #विश्वसनीयता (विफलता दर)|विश्वसनीयता (विफलता दर) में वर्णित के अनुसार इस कथन को फ़ील्ड क्रिस्टलीकरण के समय स्व-उपचार प्रक्रिया के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए।

डेटशीट में लीकेज करंट की विशिष्टता अधिकांश रेटेड कैपेसिटेंस वैल्यू C के गुणन द्वारा दी जाएगीRरेटेड वोल्टेज यू के मूल्य के साथRएक परिशिष्ट आकृति के साथ, 2 या 5 मिनट के मापने के समय के बाद मापा जाता है, उदाहरण के लिए:
 * $$I_\mathrm{Leak} = 0{.}01\,\mathrm{{A}\over{ V \cdot F}} \cdot U_\mathrm R \cdot C_\mathrm R + 3\,\mathrm{\mu A}$$

लीकेज करंट का मान प्रायुक्त वोल्टेज पर, कैपेसिटर के तापमान पर, मापने के समय पर और केस सीलिंग स्थितियों के कारण नमी के प्रभाव पर निर्भर करता है। उनके पास सामान्यतः बहुत कम लीकेज करंट होता है, जो निर्दिष्ट सबसे खराब स्थिति की तुलना में बहुत कम होता है।

ढांकता हुआ अवशोषण (सोकेज)
ढांकता हुआ अवशोषण तब होता है जब एक संधारित्र जो लंबे समय तक चार्ज रहता है, कुछ समय के लिए डिस्चार्ज होने पर कुछ चार्ज बनाए रखता है। चूँकि एक आदर्श संधारित्र निर्वहन के बाद शून्य वोल्ट तक पहुंच जाएगा, असली कैपेसिटर समय-विलंबित द्विध्रुवीय निर्वहन से एक छोटा वोल्टेज विकसित करते हैं, एक घटना जिसे ढांकता हुआ विश्राम, सोखना या बैटरी क्रिया भी कहा जाता है।

ढांकता हुआ अवशोषण उन सर्किटों में समस्या उत्पन्न कर सकता है जहां बहुत कम धाराओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लंबे समय तक स्थिर | समय-स्थिर करनेवाला्स या नमूना और पकड़ सर्किट। चूँकि, अधिकांश अनुप्रयोगों में जहां टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर बिजली आपूर्ति लाइनों का समर्थन कर रहे हैं, ढांकता हुआ अवशोषण कोई समस्या नहीं है।

विश्वसनीयता (विफलता दर)
एक घटक की विश्वसनीयता इंजीनियरिंग एक गुण है जो निरुपित करती है कि एक समय अंतराल में एक घटक कितनी अच्छी तरह अपना कार्य करता है। यह एक स्टोकेस्टिक प्रक्रिया के अधीन है और इसे गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से वर्णित किया जा सकता है; यह सीधे मापने योग्य नहीं है। विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर की विश्वसनीयता अनुभवजन्य रूप से उत्पादन-साथ सहनशक्ति परीक्षणों में विफलता दर की पहचान करके निर्धारित की जाती है, विश्वसनीयता इंजीनियरिंग#विश्वसनीयता परीक्षण देखें।

विश्वसनीयता सामान्य रूप से एक बाथटब वक्र में दिखाई जाती है और इसे तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: प्रारंभिक विफलताएँ या शिशु मृत्यु दर विफलताएँ, निरंतर यादृच्छिक विफलताएँ और पहनने की विफलताएँ। कुल विफलता दर में सम्मिलित विफलता प्रकार शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, और डिग्रेडेशन विफलताएं (विद्युत पैरामीटर से अधिक) हैं।

विश्वसनीयता इंजीनियरिंग भविष्यवाणी सामान्यतः विफलता दर λ, संक्षिप्त नाम FIT (समय में विफलता) में व्यक्त की जाती है। यह विफलताओं की संख्या है जिसकी एक अरब में विश्वाश की जा सकती है (109) संचालन के घटक-घंटे (उदाहरण के लिए 1 मिलियन घंटे के लिए 1000 घटक, या 1000 घंटों के लिए 1 मिलियन घटक जो 1 ppm/1000 घंटे हैं) लगातार यादृच्छिक विफलताओं की अवधि के समय निश्चित कार्य परिस्थितियों में। ये विफलता दर मॉडल अप्रत्यक्ष रूप से यादृच्छिक विफलता के विचार को ग्रहण करते हैं। व्यक्तिगत घटक यादृच्छिक समय पर किन्तु अनुमानित दर पर विफल होते हैं। विफलता दर एफआईटी के लिए मानक संचालन की स्थिति 40 डिग्री सेल्सियस और 0.5 यू हैR.

एफआईटी का पारस्परिक मूल्य विफलताओं (एमटीबीएफ) के बीच औसत समय है।

टैंटलम कैपेसिटर के लिए, अधिकांश विफलता दर 85 डिग्री सेल्सियस और रेटेड वोल्टेज यू पर निर्दिष्ट होती हैR संदर्भ स्थितियों के रूप में और प्रति हज़ार घंटे (n %/1000 h) विफल घटकों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया। वह प्रति 10 विफल घटकों की संख्या है5 घंटे या फिट में प्रति 10 दस हजार गुना मूल्य9 घंटे।

मानक संचालन स्थितियों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों के लिए 40 डिग्री सेल्सियस और 0.5 यूR, अन्य तापमान और प्रायुक्त वोल्टेज के लिए, वर्तमान भार, समाई मूल्य, सर्किट प्रतिरोध, यांत्रिक प्रभाव और आर्द्रता के लिए, FIT आंकड़ा औद्योगिक के लिए मानकीकृत त्वरण कारकों के साथ पुनर्गणना कर सकता है या सैन्य संदर्भ। उदाहरण के लिए, उच्च तापमान और प्रायुक्त वोल्टेज विफलता दर में वृद्धि का कारण बनता है।

विफलता दर की पुनर्गणना के लिए सबसे अधिक उद्धृत स्रोत MIL-HDBK-217F है, जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए विफलता दर गणनाओं की बाइबिल है। एसक्यूसी ऑनलाइन, स्वीकृति नमूने और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए ऑनलाइन सांख्यिकीय कैलकुलेटर, आवेदन की शर्तों के लिए दिए गए विफलता दर मूल्यों की गणना करने के लिए लघु परीक्षा के लिए एक ऑनलाइन उपकरण देता है। टैंटलम कैपेसिटर के कुछ निर्माताओं की अपनी FIT गणना तालिका हो सकती है। टैंटलम कैपेसिटर विश्वसनीय घटक हैं। टैंटलम पाउडर और कैपेसिटर प्रौद्योगिकियों में निरंतर सुधार के परिणामस्वरूप उपस्थित अशुद्धियों की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है, जो पूर्व में अधिकांश क्षेत्र क्रिस्टलीकरण विफलताओं का कारण बना। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध टैंटलम कैपेसिटर अब मानक उत्पादों के रूप में उच्च MIL मानक C स्तर पर पहुंच गए हैं जो 0.01%/1000h 85 °C और U पर हैR या 10 प्रति 1 विफलता85 डिग्री सेल्सियस और यू पर 7 घंटेR. MIL HDKB 217F से 40 °C और 0.5 U पर आने वाले त्वरण कारकों के साथ FIT में पुनर्गणना की गईR क्या यह 0.1 Ω की श्रृंखला प्रतिरोध के साथ उपयोग किए गए 100 μF/25 V टैंटलम चिप कैपेसिटर के लिए विफलता दर है, विफलता दर 0.02 FIT है।

लाइफ टाइम
टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर का सेवा जीवन, सेवा जीवन, भार जीवन या उपयोगी जीवन पूरी तरह से उपयोग किए गए इलेक्ट्रोलाइट पर निर्भर करता है:


 * लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करने वालों के पास लाइफ टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं होते हैं। (जब भली भांति बंद करके सील किया गया हो)
 * मैंगनीज डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करने वालों के पास लाइफ टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं होते हैं।
 * पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करने वालों के पास लाइफ टाइम स्पेसिफिकेशन होते हैं।

प्रवाहकीय बहुलक के थर्मल गिरावट तंत्र द्वारा बहुलक इलेक्ट्रोलाइट में चालकता का एक छोटा सा क्षरण होता है। विद्युत चालकता कम हो गई, समय के एक फलन के रूप में, एक दानेदार धातु प्रकार की संरचना के साथ समझौते में, जिसमें प्रवाहकीय बहुलक अनाज के सिकुड़ने के कारण उम्र बढ़ने लगती है। बहुलक विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर का जीवन काल गैर-ठोस विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैप्स के समान शब्दों में निर्दिष्ट किया गया है, किन्तु इसकी जीवन काल की गणना अन्य नियमों का पालन करती है जो बहुत अधिक परिचालन जीवन काल तक ले जाती है।

विफलता मोड और स्व-उपचार तंत्र
टैंटलम कैपेसिटर उपयोग किए गए इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर विभिन्न विद्युत दीर्घकालिक व्यवहार दिखाते हैं। उच्च विश्वसनीयता और लंबे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित विफलता मोड वाले प्रकारों के लिए आवेदन नियम निर्दिष्ट किए गए हैं।

टैंटलम कैपेसिटर बहुत कम विफलता दर वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के समान उच्च स्तर पर विश्वसनीय हैं। चूँकि, उनके पास एक एकल अद्वितीय विफलता मोड है जिसे फ़ील्ड क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। फील्ड क्रिस्टलाइजेशन ठोस टैंटलम कैपेसिटर की गिरावट और आपदाजनक विफलताओं का प्रमुख कारण है। टैंटलम सॉलिड-स्टेट विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर में आज की दुर्लभ विफलताओं में से 90% से अधिक इस विफलता मोड के कारण शॉर्ट्स या बढ़े हुए रिसाव के कारण होती हैं। टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर की बेहद पतली ऑक्साइड फिल्म, डाइइलेक्ट्रिक परत, एक अनाकार संरचना में बनाई जानी चाहिए। अनाकार संरचना को एक क्रिस्टलीकृत संरचना में बदलने से ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के साथ संयुक्त रूप से चालकता में 1000 गुना वृद्धि होने की सूचना है। एक ढांकता हुआ ब्रेकडाउन के बाद क्षेत्र क्रिस्टलीकरण कुछ मिलीसेकंड के अन्दर रिसाव वर्तमान में अचानक वृद्धि की विशेषता है, नैनोएम्प परिमाण से कम-प्रतिबाधा सर्किट में amp परिमाण तक। वर्तमान प्रवाह बढ़ने से हिमस्खलन प्रभाव में तेजी आ सकती है और तेजी से धातु/ऑक्साइड के माध्यम से फैल सकता है। इसके परिणामस्वरूप ऑक्साइड पर छोटे, जले हुए क्षेत्रों से लेकर पेलेट के बड़े क्षेत्रों को कवर करने वाली टेढ़ी-मेढ़ी जली हुई लकीरों या धातु के पूर्ण ऑक्सीकरण से विनाश के विभिन्न अंश हो सकते हैं। यदि वर्तमान स्रोत असीमित है तो क्षेत्र क्रिस्टलीकरण के कारण कैपेसिटर शार्ट सर्किट हो सकता है। इस परिस्थिति में, यदि उपलब्ध धारा को सीमित करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो विफलता भयावह हो सकती है, क्योंकि संधारित्र का श्रृंखला प्रतिरोध बहुत कम हो सकता है। ढांकता हुआ में दोष, छोटे यांत्रिक क्षति, या खामियां संरचना को प्रभावित कर सकती हैं, इसे अनाकार से क्रिस्टलीय संरचना में बदल सकती हैं और इस प्रकार ढांकता हुआ ताकत कम कर सकती हैं। क्रिस्टलीकरण के जोखिम को परिभाषित करने के लिए टैंटलम पाउडर की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है। 1980 के दशक के मध्य से, निर्मित टैंटलम पाउडर ने शुद्धता में वृद्धि प्रदर्शित की है।

सोल्डरिंग-प्रेरित तनावों के बाद सर्ज धाराएं क्रिस्टलीकरण प्रारंभ कर सकती हैं, जिससे इन्सुलेशन टूट सकता है। विपत्तिपूर्ण विफलताओं से बचने का एकमात्र विधि वर्तमान को सीमित करना है जो सीमित क्षेत्र में ब्रेकडाउन को कम करने के लिए स्रोत से प्रवाहित हो सकता है। क्रिस्टलीकृत क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली धारा, फॉल्ट के पास मैंगनीज डाइऑक्साइड कैथोड में गर्म होने का कारण बनती है। बढ़े हुए तापमान पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया तब आसपास के प्रवाहकीय मैंगनीज डाइऑक्साइड को इन्सुलेट मैंगनीज (III) ऑक्साइड (एमएन) में कम कर देती है2O3) और स्थानीय वर्तमान प्रवाह को रोकते हुए, टैंटलम ऑक्साइड परत में क्रिस्टलीकृत ऑक्साइड को इन्सुलेट करता है।

असफलता से बचाव
क्रिस्टलीकरण के साथ ठोस टैंटलम कैपेसिटर के पावर-ऑन में विफल होने की सबसे अधिक संभावना है। ऐसा माना जाता है कि ढांकता हुआ परत में वोल्टेज ब्रेकडाउन के लिए ट्रिगर तंत्र है और स्विच-ऑन करंट पतन को एक भयावह विफलता की ओर धकेलता है। ऐसी अचानक विफलताओं को रोकने के लिए, निर्माता अनुशंसा करते हैं:
 * रेटेड वोल्टेज के विरुद्ध 50% एप्लिकेशन वोल्टेज व्युत्पन्न
 * 3 Ω/V या की श्रृंखला प्रतिरोध का उपयोग करना
 * स्लो पावर-अप मोड (सॉफ्ट-स्टार्ट सर्किट) वाले सर्किट का उपयोग करना।

संधारित्र प्रतीक
विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर प्रतीक

समानांतर कनेक्शन
छोटे या कम वोल्टेज वाले विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर समानांतर में सुरक्षित रूप से जुड़े हो सकते हैं। बड़े आकार के कैपेसिटर, विशेष रूप से बड़े आकार और उच्च वोल्टेज प्रकार के कैपेसिटर को विफल कैपेसिटर के कारण पूरे बैंक के अचानक डिस्चार्ज के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए।

सीरीज कनेक्शन
तीन-चरण विद्युत शक्ति में आवृत्ति नियंत्रण के लिए डीसी-लिंक के साथ एसी/एसी कन्वर्टर्स जैसे कुछ अनुप्रयोग। तीन-चरण ग्रिड को सामान्यतः एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर की तुलना में उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ऐसे अनुप्रयोगों के लिए विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर को बढ़ी हुई वोल्टेज सहन क्षमता के लिए श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है। चार्जिंग के समय, श्रृंखला में जुड़े प्रत्येक कैपेसिटर में वोल्टेज अलग-अलग कैपेसिटर के लीकेज करंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूँकि प्रत्येक कैपेसिटर अलग-अलग लीकेज करंट में थोड़ा भिन्न होता है, इसलिए उच्च लीकेज करंट वाले कैपेसिटर को कम वोल्टेज मिलेगा। श्रृंखला से जुड़े कैपेसिटर पर वोल्टेज संतुलन सममित रूप से नहीं है। प्रत्येक व्यक्तिगत संधारित्र पर वोल्टेज को स्थिर करने के लिए निष्क्रिय या सक्रिय वोल्टेज संतुलन प्रदान करना होगा।

ध्रुवीयता अंकन
सभी टैंटलम कैपेसिटर ध्रुवीकृत घटक होते हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से चिह्नित सकारात्मक या नकारात्मक टर्मिनल होते हैं। जब विपरीत ध्रुवीयता (यहां तक ​​​​कि संक्षेप में) के अधीन, संधारित्र विध्रुवण करता है और ढांकता हुआ ऑक्साइड परत टूट जाती है, जो बाद में सही ध्रुवीयता के साथ संचालित होने पर भी विफल हो सकती है। यदि विफलता एक शॉर्ट सर्किट (सबसे आम घटना) है, और वर्तमान एक सुरक्षित मूल्य तक सीमित नहीं है, तो विपत्तिपूर्ण थर्मल भगोड़ा हो सकता है। इस विफलता के परिणामस्वरूप कैपेसिटर अपने जलते हुए कोर को जबरदस्ती बाहर निकाल सकता है।

ठोस इलेक्ट्रोलाइट वाले टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर को उनके सकारात्मक टर्मिनल पर बार या + के साथ चिह्नित किया जाता है। गैर-ठोस इलेक्ट्रोलाइट (अक्षीय लीडेड स्टाइल) वाले टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर को बार या - (माइनस) के साथ नकारात्मक टर्मिनल पर चिह्नित किया जाता है। स्थितियों के आकार वाले पक्ष पर ध्रुवीयता को उत्तम रूप से पहचाना जा सकता है, जिसमें धनात्मक टर्मिनल होता है। विभिन्न अंकन शैलियाँ खतरनाक भ्रम उत्पन्न कर सकती हैं।

भ्रम का एक विशेष कारण यह है कि सतह माउंट टैंटलम कैपेसिटर पर सकारात्मक टर्मिनल बार के साथ चिह्नित होता है। चूंकि एल्यूमीनियम सतह माउंट कैपेसिटर पर यह नकारात्मक टर्मिनल है जो इतना चिह्नित है।

अंकित चिह्न
टैंटलम कैपेसिटर, अधिकांश अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों की तरह और यदि पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, तो निर्माता, प्रकार, विद्युत और थर्मल विशेषताओं और निर्माण की तारीख को निरुपित करने के लिए चिह्नों को अंकित किया गया है। किन्तु अधिकांश टैंटलम कैपेसिटर चिप प्रकार के होते हैं इसलिए कम स्थान अंकित संकेतों को समाई, सहनशीलता, वोल्टेज और ध्रुवता तक सीमित कर देता है।

छोटे कैपेसिटर शॉर्टहैंड नोटेशन का उपयोग करते हैं। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रारूप है: XYZ J/K/M V, जहां XYZ समाई का प्रतिनिधित्व करता है (XY × 10 के रूप में गणना की जाती है)Z pF), अक्षर K या M सहिष्णुता (क्रमशः ±10% और ±20%) को निरुपित करते हैं और V कार्यशील वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है।

उदाहरण:


 * 105K 330V का अर्थ है 10 × 10 की समाई5 pF = 1 μF (K = ±10%) 330 V के वर्किंग वोल्टेज के साथ।
 * 476M 100V का अर्थ है 47 × 10 की समाई6 pF = 47 μF (M = ±20%) 100 V के कार्यशील वोल्टेज के साथ।

कैपेसिटेंस, सहनशीलता और निर्माण की तिथि IEC/EN 60062 में निर्दिष्ट शॉर्ट कोड के साथ निरुपित की जा सकती है। रेटेड कैपेसिटेंस (माइक्रोफ़ारड) के शॉर्ट-मार्किंग के उदाहरण: μ47 = 0,47 μF, 4μ7 = 4.7 μF, 47μ = 47 μF

निर्माण की तारीख अधिकांश अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार छपी होती है।


 * संस्करण 1: वर्ष/सप्ताह अंक कोड के साथ कोडिंग, 1208 2012, सप्ताह संख्या 8 है।
 * संस्करण 2: वर्ष कोड / माह कोड के साथ कोडिंग। वर्ष कोड हैं: R = 2003, S = 2004, T = 2005, U = 2006, V = 2007, W = 2008, X = 2009, A = 2010, B = 2011, C = 2012, D = 2013, E = 2014 आदि महीने कोड हैं: 1 से 9 = जनवरी से सितंबर, ओ = अक्टूबर, एन = नवंबर, डी = दिसंबर। X5 तो 2009, मई है

बहुत छोटे कैपेसिटर के लिए कोई अंकन संभव नहीं है, केवल घटक की पैकेजिंग या उपयोग किए गए घटकों के असेंबली निर्माता के रिकॉर्ड का उपयोग किसी घटक की पूरी तरह से पहचान करने के लिए किया जा सकता है।

मानकीकरण
विद्युतीय और इलेक्ट्रानिक्स घटकों और संबंधित विधियों के लिए विशेषताओं और परीक्षण विधियों की मानक परिभाषाएँ अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC) द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। एक गैर-लाभकारी संगठन|गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन, जो विशेष अनुप्रयोग विशेषताओं के लिए अन्य उद्योग संगठनों के मानकों को टालते हैं, उदा। ईआईए आकार मानकों, आईपीसी सोल्डरेबिलिटी मानकों आदि। यूएस एमआईएल-एसटीडी विनिर्देशों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मानकों और विधियों का उपयोग उन घटकों के लिए किया जाता है जिनके लिए उच्च विश्वसनीयता या कम सौम्य ऑपरेटिंग वातावरण की आवश्यकता होती है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग के लिए संधारित्र के लिए परीक्षण विधियों की विशेषताओं और प्रक्रिया की परिभाषा सामान्य विनिर्देश में निर्धारित की गई है:


 * IEC/EN 60384-1: इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग के लिए फिक्स्ड कैपेसिटर

मानकीकृत प्रकार के रूप में अनुमोदन के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग के लिए एल्यूमीनियम और टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर द्वारा मिलने वाले परीक्षण और आवश्यकताएं निम्नलिखित अनुभागीय विनिर्देशों में निर्धारित की गई हैं:


 * IEC/EN 60384-3—मैंगनीज डाइऑक्साइड ठोस इलेक्ट्रोलाइट के साथ सरफेस माउंट फिक्स्ड टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर
 * IEC/EN 60384-15—गैर-ठोस और ठोस इलेक्ट्रोलाइट के साथ फिक्स्ड टैंटलम कैपेसिटर
 * IEC/EN 60384-24—सरफेस माउंट फिक्स्ड टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर विथ कंडक्टिव पॉलीमर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट

टैंटलम अयस्क
टैंटलम कैपेसिटर तत्व टैंटलम का मुख्य उपयोग है। टैंटलम अयस्क संघर्ष खनिजों में से एक है। कुछ गैर-सरकारी संगठन उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संघर्ष वाले खनिजों के बीच संबंधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

बाजार
2008 में टैंटलम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर का बाजार लगभग US$2.2 बिलियन था, जो कुल कैपेसिटर बाजार का लगभग 12% था।

उपयोग
टैंटलम कैपेसिटर की कम लीकेज और उच्च क्षमता लंबी होल्ड अवधि और कुछ लंबी अवधि के टाइमिंग सर्किट जहां त्रुटिहीन समय महत्वपूर्ण नहीं है, को प्राप्त करने के लिए नमूना और पकड़ सर्किट में उनके उपयोग का पक्ष लेते हैं। वे अधिकांश फिल्म या सिरेमिक संधारित्र के समानांतर बिजली आपूर्ति रेल डिकॉप्लिंग के लिए भी उपयोग किए जाते हैं जो उच्च आवृत्ति पर कम समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध और कम विद्युत प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। टैंटलम कैपेसिटर एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर को उन स्थितियों में बदल सकते हैं जहां बाहरी वातावरण या घने घटक पैकिंग के परिणामस्वरूप निरंतर गर्म आंतरिक वातावरण होता है और जहां उच्च विश्वसनीयता महत्वपूर्ण होती है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और अंतरिक्ष उपकरण जैसे उपकरण जिन्हें उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है, टैंटलम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं।

लो-वोल्टेज टैंटलम कैपेसिटर के लिए एक विशेष रूप से सामान्य अनुप्रयोग, उनके छोटे आकार और दीर्घकालिक विश्वसनीयता के कारण, कंप्यूटर मदरबोर्ड पर और पेरिफेरल्स में बिजली की आपूर्ति फ़िल्टर संधारित्र है।

यह भी देखें

 * एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनीविद्युत् अपघटनी कैपेसिटर
 * कोल्टन खनन और नैतिकता
 * विद्युत - अपघटनी संधारित्र
 * संधारित्र निर्माताओं की सूची
 * नाइओबियम संधारित्र
 * पॉलिमर कैपेसिटर
 * ठोस एल्यूमीनियम संधारित्र (एसएएल)
 * भूतल पर्वत प्रौद्योगिकी
 * संधारित्र के प्रकार